z mm 263 
A - Usa Mer, Versuch. 
Dreyhundert Gran reines schwefelsaures Kupfer, in grofsen 
„ Erystallen ‚wie ich in allen meinen Versuchen anwendete, wurden 
in zwölfhundert Gran destillirtem Wasser aufgelöst, ein walzenförmi- 
ges Stück reinen ofindischen Zinks, go Gran schwer, hineingestellt 
uni 'bey der gewöhnlichen Temperatur einige Zeit stehen gelassen. 
Der Erfolg hievon war, dafs ‘die Zinkstange sich bis auf ı3 Gran 
auflöste; aber immer fiel Kupfer nieder, welches nur bis gegen das 
Ende seine-eigene Farbe mit einer schwarzbraunen vertauschte, da 
‘ es dann zinkhaltig war. Es wurde jezt in die noch blaulichgrün ge- 
färbte Flüfsigkeit eine andere Zinkstange gestellt, wobey sich nur 
anfänglich ein bräunlichschwarzer Niederschlag absonderte, der eine 
graulichgelbe metalfisch glänzende Politur annahm. Dieser von den 
früheren so abweichende Erfolg überraschte mich sehr, und liefs 
mich beynahe an der Richtigkeit meiner vorigen Beobachtunger zwei- 
feln. Er führte die nachfolgenden Versuche herbey. 
ger Versuch. 
Es wurde wieder eine Auflösung von schwefelsaurem Kupfer 
in ı6 Theilen Wasser in ein cylindrisches Gläschen gegeben und ein 
3 Zoll langes und eine Linie dickes Zinkstäbchen bis zur Mitte hin- 
eingestellt. Gleich darauf fieng sich ein grauschwarzer Niederschlag 
um dasselbe zu legen an, während dessen Bildung sich viel Gasbläs- 
chen entwickelten. Als er ohngefähr einen Messerrücken dick ge- 
worden war, wurde er zum Abspühlen der anhängenden Auflösung 
in destillirtes Wasser gebracht, hierauf abgesondert und zwischen 
Löschpapier getrocknet. Mit einem polirten Agatstückchen polirt, 
nahm er sogleich den eigenthümlichen Metallglanz einer gelben Legi- 
rung von Zink und Kupfer an, und bestättigte so wieder die Rich- 
- tigkeit meiner oben erzählten Beobachtungen. Der eben erzählte 
Erfolg fand immer noch Statt, so oft ich den schwarzen Beschlag 
absonderte, das Zink aufs neue in die Auflösung tauchte, und nach 
einigen Min,‘en wieder aus der Flüfsigkeit zog. 
2 Da 
